2(i8 VOGT, STUDIER ÖVER SLAGGER. 



spiller den principielle rolle i den hcr omliandlede hcnseendc; 

 vi maa derfor beholde det i raineralogien og petrografien vist- 

 uok efter de flestes anskuelser foraeldede, men i metallurcrien 

 fuldt berettigede begreb »snrstofforhold» '). 



De i dette arbejde opförte analyser af augit-slagger viser 

 fölgende surstofforhold : 



1:2.49, 2.42, 2.38, 2.27, 2.21, 2.20, 2.18, 2.17, 2.12, 2.12, 



2.12, 2.10, 1.98, 1.97, 1.94, 1.94, 1.93, 1.89, 1.88, 1.85, 1.80, 



1.78, 1.78, 1.77, 1.76, 1.73, 1.72, 1.71, 1.71, 1.69, 1.65, 1.57, 

 1.56 Og 1.54. 



De to wollastonit-slagger, de to rhodonit-slagger samt en- 

 statit-slaggen fra Svartnaes förer: 



1:2.28, 2.10 1.94, 1.65 — 1 92, 



Hertil kommer de fire pyroxen-slagger fra Falilun, med: 



1 : 1.78, 1.77, 1.68 og 1.51 "). 



Hexagonal-slaffo-erne förer : 



1:2.67(?), 2.19 & 1.97, 1.96, 1.92, 1.73, 1.68, 1.64, 1.58, 

 1.53. 1.53, 1.441 Og 1.426. 



Paa den anden side holder vore olivin-slagger^): 



1:1.55, 1.50, 1.47, 1.43, 1.36, 1.36, 1.34, 1.33, 1.32, 1.31, 

 1.25, 1.23, 1.21, 1.20, 1.14, 1.11, 1.08, 0.93, 0.76, 0.72 Og der- 



under (se under fserskslag). 



De af vore slagger, hvori med sikkerhed er paavist et 

 tetragonalt mineral, har surstofforhold: 



1 : 1.48, 1.48, 1.47, 1.46, 1.435, 1.42, 1.38, 1.37, 1.36, 1.32, 

 1.28, 1.27, 1.23, 1.22, 1.21, 1.20, 1.18, 1.18, 1.16, 1.14, 1.12, 

 1.12, 1.11, 1.10, 1.08, 1.08, 1.05, 1.05, 1.04, 1.03, 1.03, 1.01, 

 0.99, 0.98, 0.95, 0.94, 0.91, 0.89, 0.79, 0.72, 0.71, 0.71 OgO.62. 



Af denne oversigt, som indeholder resultaterne af ikke 

 mindre end 119 kvantitative analyser, fremgaar, at den che- 

 misko grsense mellem pyroxen-slaggerne paa den ene side og 

 olivin- & melilith-slaggerne paa den anden ligger ved surstof- 

 forhold ca. 1:1.50 — l.f)5, og at graensen mellem hexagonal- og 

 melilith-slaggerne ligger ved ca. 1 : 1.4 — 1 : 1.4 5. — Herom er 

 dog at bema^rke, at vi aldeles savner relativt basiske og MgO- 



') Om beregningen af dette se i afsnittet om lerjordens optraeden i slagger. 



^) iSTaar lidt RO. R2O3 fraregnes. saaledes som det her egentlig burde 

 gjöres, blir surstoflEorholdet for disse slaggers vedkommende lidt 

 större end angivet. 



•') Stivslag fra Kongsberg (efter de forskjellige analyser med surstof- 

 forhold 1: 1.69, 1.6.5, 1.55, 1.47 Og 1.3», se Norsk teknisk tidsskrift, 

 1883) medtages ikke, da bestemmelsen af silikat-mineralet ikke er 

 ganske sikker. 



